— 72 — 



Un terzo deposito conteneva già dei cristallini di permanganato potas- 

 sico quasi puro. Il quarto ed ultimo deposito, raccolto dopo diversi giorni, 

 si componeva quasi esclusivamente di cristalli di permanganato potassico,, 

 mescolati a pochi minuti cristallini di fluoborato potassico contenenti KMn0 4 , 

 identici a quelli del secondo deposito. Interessante è il fatto, che, spezzando 

 alcuni cristalli di permanganato, si è trovato che essi contenevano un nucleo 

 di fluoborato rosso vinoso ; è evidente, perciò, che in quei casi il perman- 

 ganato si era depositato intorno ad un cristallino preesistente di KBF 4 , con- 

 tenente un poco di KMn0 4 . I cristalli di permanganato, esaminati accura- 

 tamente, si sono dimostrati privi di fluoborato, del quale non possono con- 

 tenere che tutt'al più traccie. 



Groth, Muthmaim e Barker (') sono d'accordo nello stabilire che i cristalli di per- 

 manganato potassico che si ottengono da soluzioni acquose non contenenti altre sostanze sono 

 costantemente prismatici secondo 1102} . I cristalli che si sono separati, invece, dalla 

 soluzione contenente KBF 4 sono, in buon numero, molto diversi, e, precisamente, schia»'- 



Fig. 2. 



ciati secondo una coppia di faccie parallele di [t 10) , nel qual caso possono anche essere 

 allungati nel senso dello spigolo di combinazione di quelle faccie col pinacoide base, 

 come mostra la fìg. 2, che rappresenta un tipo estremo, con le forme ajlOO), è {010}, 

 (^(001), mjllOj, flf|102[, (7 1011] , o {111} . Altri cristalli, invece, non sono così allungati, 

 e nemmeno tanto tabulari, ed appaiono, allora, corti e tozzi. I cristalli del tipo ordinario 

 sono decisamente rari. 



Si tratta, in genere, di cristalli notevolmente perturbati, tanto che l'angolo (001): (110) 

 differisce in alcuni casi perfino di 18' da 90°, ed in uno stesso cristallo per i quattro 

 angoli (001): (111), (001): (III) ,(001): (111) e (00I):(111) si sono trovati valori oscillanti 

 fra 63*40' e 64° 46', pur essendo le misure da considerarsi come buone. Altri angoli, 

 invece, sono costanti: così, per (001): (011) si sono misurati valori compresi fra 52° 23' 

 e 52° 25', mentre il valore teorico di Muthmann è 52° 23 '/a'. Anche l'angolo (102):(I02) 

 ha dato valori normali: 78° 20' (78° 18' cale). 



( x ) Per le indicazioni bibliografiche cfr. Chemische Krystallographie di Groth, 

 II, 168. 



